( i464 ) 

 ration du fer, l'élimination d'une partie du soufre contenu dans le métal. 

 Pendant la fusion de l'acier poule pour obtenir l'acier fondu, l'élimination 

 continue. C'est pourquoi les aciers fondus de hautes cpialités ne con- 

 tiennent plus de soufre, ou du moins n'en renferment plus que des indices; 

 on en jugera par les résultats d'analyse que je vais présenter. 



Soufre. 



Aciei- fondu J. Hoitzer, martelé et cémenté de nouveau 0,0000 



Acier fondu à outils de Firlh 0,0000 



Acier fondu de Styrie 0,0001 



Acier à canon d'Unicux (Loire) 0,0001 



Acier J. Iloltzer, marqué à la cloche, carré traces 



Acier Huntsraan, carré traces 



Acier J. Hoitzer marqué à la cloche, rond 0,0001 



Acier Huntsman, rond 0,0001 



» L'acier fondu au creuset ne renferme donc que des traces de soufre 

 et généralement des quantités de phosphore qui échappent à l'analyse. 

 C'est ce qui ressort de la composition des aciers reconnus supérieurs pour 

 la fabrication des instruments tranchants, des outils. 



Acici" HolUcr 

 à la cloche. Acier Hunlsman. 



i'Vr (dosé) 0,9873 0,9874 



Carbone condjiné ,.., 0,0116 0,01 i5 



Silicium 0,0006 0,0011 



Soufre traces traces 



Pliosjihore 0,0000 0,0000 



Manganèse. 0,0010 0,0008 



I ,ooo5 I ,0008 



» De l'ensemble des observations, des analyses consignées dans mon 

 Mémoire, il résulte un f;iit que je crois devoir laiie ressortir : c'est que les 

 aciers fondus considérés comme de qualité supérieure sont réellement 

 constitués par du fer et du carbone. A mesure que leur qualité augmente, 

 on voit le soufre diminuer, disparaître. Ils sont généralement exempts de 

 phosphore, et le manganèse, comme le silicium, n'y entre cpie pour une 

 proportion qui dépasse rarement YvTû- " 



« M. II. Sai.xte-Claiiîe Deville, interpellé par M. Boussingault, au sujet 

 de la formation des bulles métalliques à la surlace de l'acier /;ou/ej rappelle 

 les expériences qu'il a faites avec M. Troost, sur le passage de l'hydrogène, 

 par dissolution ou endosmose, au travers du fer on de l'acier chauffé au 



